— 20 — 



« La densità della lega a 147°,2 diminuisce fino ai 178°, quindi cresce 

 rapidamente sino e raggiungere un massimo valore a 221°,5 circa, per poi 

 diminuire un'altra volta pure rapidamente, mostrando una dilatazione uni- 

 forme dai 230° in su. 



« La tabella IX dà i risultati delle due serie di determinazioni fatte 

 col dilatometro Vili. I numeri progressivi indicano l'ordine col quale sono 

 state eseguite le misure. 



Tabella IX. 



l a Serie 



2 a Serie 





t 



D 





t 



D 



1 



154,1 



9,3413 



12 



155°8 



9,3411 



2 



169,6 



9,3369 



11 



169,9 



9,3388 





177,7 



9,3371 



13 



178,1 



9,3377 



4 



187,0 



9,3396 



14 



187,3 



9,3396 



5 



206,0 



9,3517 



15 



214,6 



9,3576 



6 



220,5 



9,3635 



17 



222,7 



9,3634 



7 



229,6 



9,3577 



16 



227,0 



9,3604 



8 



241,3 



9,3443 



18 



249,0 



9,3339 



9 



263,0 



9,3158 



19 



278,2 



9,2992 



10 



293,6 



9,2776 



20 



317,2 



9,2512 



i Dalla curva togliamo i valori della seguente tabella: 



Tabella X. 

 Densità della lega Bi 3 Cd 2 fra 147°.2 e 320°. 



t 



D 



t 



D 



r = 147°.2 



9,3430 



210 



9,3550 



150 



9,3422 



t/= 221.5 



9,3640 massimo 



160 



9,3402 



230 



9,3570 



170 



0,3378 



250 



9,3330 



" 178 



9,3374 minimo 



270 



9,3083 



180 



9,3375 



290 



9,2837 



190 



9,3408 



320 



9,2470 



200 



9,3470 







« La curva IV mostra un'andamento assai strano e di difficile inter- 

 pretazione. 



« Mentre si comprende come al disotto della temperatura %\ , la lega 

 diminuisca di densità, per il fatto che il bismuto contenuto in eccesso sulla 



